129 — 
pure un clivaggio imperfetto parallelamente a 110. In quanto alle faccie 
delle piramidi, ad eccezione delle cavità suaccennate, non offrono altre 
particolarità. Le faccie prismatiche 110 presentano a volte oscillazioni 
nel loro piano, spesso molto sensibili, inoltre a volte una seghettatura 
molto evidente con linee parallele agli spigoli [110, 311] come può ve- 
dersi dalla figura 3. 
Il peso specifico risultò per varie esperienze e cristalli : 
1. Cristalli prismatici più o meno nebulati per impurità: 4,608 , 
4,577 , t° = 9° . Media 4,593: 
2. Frammenti di cristalli jalini, scevri d’impurità: 4,655, t° = 9°. 
Fu constatata la durezza = 7,5. 
Un cristallino prismatico trasparente fu tagliato normalmente all’asse» 
onde osservarlo al microscopio polarizzante, col quale fornì gli anelli e 
la croce come i cristalli dimetrici. Si potè pure constatare la doppia 
rifrazione forte e positiva. La croce della figura di interferenza non si 
divise in due iperboli, almeno sensibilmente, come è il caso in molti 
cristalli. 
Furono eseguite le seguenti prove per via secca ed umida : 
Al cannello il minerale è infusibile e nel sale di fosforo non si di- 
scioglie sensibilmente. Fuso in polvere nel carbonato di soda sul filo di 
platino, trattato poi con acido cloridrico diluito, dà colla carta di cur- 
cuma il colore arancio caratteristico della zirconia. Gli acidi non hanno 
azione sensibile. L’acido fluoridrico ed il fluoruro d’ammonio rattaccano 
incompletamente. Il fluoruro di potassio al rosso 1’ attacca invece con 
molta facilità. La massa fusa, trattata con acido solforico, contiene la 
zirconia, la quale si riconosce dall’allumina perchè precipitata con am- 
moniaca è insolubile nella soluzione di soda o potassa. 11 carbonato di 
soda disaggrega completamente il minerale, scaldando al rosso bianco 
per vario tempo il miscuglio che contenga lo zircone in polvere finis- 
sima. 
